630 0, Kiemstück, üntersuchuBg von Zinn-Blei-Legierungen. 



Versuche. Ich habe einige solcher Versuche ausgeführt und zwar 

 so, dafs ich den Zinn- und Bleigehalt verschiedener Legierungen ge- 

 wichtsanal jrtisch feststellte und so nach Möglichkeit die Fehler beseitigte, 

 welche sowohl beim Abwägen und Zusammenschmelzen der Metalle 

 herbeigeführt wurden als auch durch den Umstand entstehen mufsten, 

 dafs die Metalle selbst nicht vollkommen chemisch rein sind. Wird 

 nun von solchen, ihrer Zusammensetzung nach bekannten Legierungen 

 das spez. Gewicht möglichst genau ermittelt, so läfst sich sehen, ob 

 und wie viel die auf Grujid desselben berechnete von der durch die 

 Analyse gefundenen Zusammensetzung der Legierung abweicht. 



Die Legierungen, welche ich untersuchte, hatte Herr Zinngiefser- 

 meister Hering in Jena mit dankenswerter Bereitwilligkeit zusammen- 

 gestellt. Es waren cylindrische Blöcke von etwa 0,5 kg Gewicht. Nur 

 das Zinn bestand aus Rohr von 1/4, das Blei aus einem Block von 

 3/4 kg Gewicht. Behufs der Analyse wurde zunächst die ganze Ober- 

 fläche der Legierung mittels eines Messers blank geschabt, dann 

 wurde auf die gleiche Weise eine hinreichende Menge dünnster Metall- 

 späne hergestellt und zur Untersuchung abgewogen. Zinn und Blei 

 wurden in bekannter Weise mit Salpetersäure von einander getrennt, 

 das Zinn als Oxyd, das Blei als schwefelsaures Salz gewogen. Da das 

 letztere in Wasser nicht ganz unlöslich ist, so wurde die vom Zinn- 

 oxyd abfiltrierte Lösung des Bleisalzes samt dem Waschwasser bis 

 eben zur Trockne eingedampft, mit Wasser aufgenommen, und so 

 das Blei aus einem möglichst kleinen Flüssigkeitsvolumen abgeschieden. 

 Ein Zusatz von Alkohol wurde vermieden, um nicht etwa vorhandene 

 und darin unlösliche Verunreinigungen zu fällen. Die Analysen ergaben 

 folgende Resultate (siehe Tabelle auf Seite 631). 



Im nachfolgenden werde ich immer die durch die Analyse ge- 

 fundene Zusammensetzung zu Grunde legen, aber ohne Berücksichtigung 

 der zweiten Decimalstelle, da füi' den vorliegenden Zweck die Angabe 

 der Zusammensetzung bis auf 0,1 Proz. vollständig hinreichend ist. 



Ehe ich die weiteren Resultate mitteile, wird es zweckmäfsig sein, 

 eine Tabelle folgen zu lassen, welche die berechneten spez. Gewichte 

 der Zinn - Bleilegierungen enthält, und zwar in dem Intervall von 100 

 bis 60 Proz. Zinn von 1 zu 1 Proz., in dem folgenden Zahlenraum aber 

 von 10 zu 10 Proz. 



Das spez. Gewicht von Zinn und von Blei ist einer in „Fresenius, 

 Zeitschrift für analyt. Chemie", abgedruckten Tabelle entnommen 



